Os ensaios de dureza de cilindros e invólucros em metal, em conformidade com o ponto A.8 (apêndice A do presente anexo), são efetuados após o tratamento térmico final, devendo os valores assim determinados situar-se na gama especificada no projeto; f) Ensaio de pressão hidrostática, em conformidade com o ponto A.11 (apêndice A do presente anexo). O quadro 6.6 do presente anexo sintetiza os requisitos críticos da inspeção da produção a executar relativamente a cada cilindro. 6.15.2. Dimensão máxima dos defeitos Em projetos dos tipos GNC-1, GNC-2 e GNC-3, deve ser determinada a dimensão máxima dos defeitos em qualquer ponto de um cilindro ou de um invólucro de metal que não se desenvolvam até um tamanho crítico durante a vida útil especificada. A dimensão crítica de um defeito é definida como a espessura-limite da parede (no cilindro ou no invólucro) que permite a descarga do gás armazenado sem rutura do cilindro. As dimensões dos defeitos correspondentes aos critérios de rejeição no varrimento por ultrassons, ou método equivalente, devem ser inferiores às dimensões máximas permitidas para os defeitos. Em projetos dos tipos GNC-2 e GNC-3, pressupõe-se que o compósito não será danificado devido a quaisquer mecanismos dependentes do tempo. A dimensão de um defeito permitida no CND (controlo não destrutivo) deve ser determinada por um método adequado. O apêndice informativo F do presente anexo indica dois desses métodos. 6.16. Incumprimento dos requisitos de ensaios Na eventualidade de não serem cumpridos os requisitos de ensaios, devem executar-se novos ensaios ou tratamentos térmicos do seguinte modo: a)